— 47 — 



opnieuw lacht kon toetreden. De dan volgende waarnenfiingen 

 werden nu bij de vorige opgesteld, om de totale stijghoogte 

 te vinden. 



Telken» wanneer eene totale stijghoogte van ongeveer 200 

 c. M. bereikt was, werd de buis a wederona uit het kwik ge- 

 licht, en daarna luchtledig gepompt, waarna de lucht weer 

 werd toegelaten. Daardoor werd bereikt, dat de lucht in deze 

 kolfjes weer ongeveer dezelfde samenstelling kreeg als die 

 in de kolfjes, waarin de caoutchouc nog zeer weinig geoxydeerd 

 was, m. a. w. dat de oxydatie steeds onder zooveel mogelijk 

 gelijke omstandigheden plaats vond. 



Voor de eerste serie proeven werden zes monsters caoutchouc 

 bereid uit versche latex van ongeveer 25-jarige hoornen uit 

 den Cultuurtuin te Buitenzorg. 



De bareiding geschiedde als volgt: 



1. 5 c.M.3 latex werden gecoaguleerd met 1. c.M.^ azijn- 

 zuur (4: 1000). De verkregen caoutchouc werd tot een dun 

 vel uitgerold, gewasschen en gedroogd bij ongeveer 50°C. 

 (fig. II .azijnzuur") 



2. Uit 5 c.M.3 latex werd een monster rubber bereid als boven. 

 Dit monster werd daarna gedurende ongeveer acht uur 

 berookt. 



(fig. II „azijnzuur -|- rook") 



3. 5 c.M.3 latex werden gecoaguleerd met een gelijk volumen 

 95-procentigen alcohol. Da verkregen caoutchouc werd tot 

 een dun vel uitgerold, gewasschen en gedroogd bij onge- 

 veer 500C. 



(fig. II , alcohol") 



4. 5 c.M.3 latex werden door rook en warme lucht ingedampt 

 bij eene temperatuur tusschen 80^*0 en 90*^0. De bedoeling 

 was hierbij, de Braziliaansche bereidingsmethode zoo goed 

 mogelijk na te bootsen. 



(fig. II „Braz.") 



5. 5 cM^ latex werden in eene droogstof bij 105*^ C tot kon- 

 stant gewicht ingedampt. (3 uren). 



(fig. II „1050 C"). 



6. 5 cM3. latex werden in vacuo boven zwavelzuur gedroogd, 

 totdat de verkregen caoutchouc geheel doorzichtig was. 

 (fig. II „vacuo"). 



